Source: https://1library.co/document/eqo4k10z-obtencion-nanocelulosa-partir-agave-salmiana-preparacion-peliculas-conductoras.html
Timestamp: 2020-04-08 02:15:48+00:00

Document:
Obtención de nanocelulosa a partir del agave salmiana y su uso en la preparación de películas conductoras
(1)UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA. OBTENCIÓN DE NANOCELULOSA A PARTIR DEL AGAVE SALMIANA Y SU USO EN LA PREPARACIÓN DE PELÍCULAS CONDUCTORAS POR I.E.A. CAROLINA YAZMIN RODRIGUEZ LIÑAN. COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN NANOTECNOLOGÍA. NOVIEMBRE, 2016.
(2) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO. OBTENCIÓN DE NANOCELULOSA A PARTIR DEL AGAVE SALMIANA Y SU USO EN LA PREPARACIÓN DE PELÍCULAS CONDUCTORAS POR I.E.A. CAROLINA YAZMIN RODRIGUEZ LIÑAN. COMO REQUISITO PARA OBTENER EL GRADO DE MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA CON ORIENTACIÓN EN NANOTECNOLOGÍA. NOVIEMBRE, 2016.
(3) UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA SUBDIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO Los miembros del comité de tesis recomendamos que la tesis “Obtención de nanocelulosa a partir del Agave Salmiana y su uso en la preparación de películas conductoras” realizada por la estudiante Carolina Yazmin Rodriguez Liñan, con matrícula 1331480, sea aceptada para su defensa como opción al grado de Maestro en Ciencias de la Ingeniería Mecánica con Orientación en Nanotecnología.. COMITÉ DE TESIS. _________________________________ Dr. Leonardo Chávez Guerrero Asesor. ___________________________ Dra. Selene Sepúlveda Guzmán. ___________________________ Dr. Boris Ildusovich Kharissov. Co-asesor. Revisor. _________________________________ Dr. Simón Martínez Martínez Subdirector de Estudios de Posgrado. San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México.. Noviembre, 2016.
(4) iv. Dedicatoria. A mis Abuelos, en especial a la Sra. Concepción Delgadillo Urbina..
(5) v. Agradecimientos Agradezco a Dios por todas las oportunidades que pone en mi camino. A mi familia por ser la base, ejemplo de superación e impulso. A Joel por su estímulo y apoyo para seguir adelante en la línea de investigación. A la UANL y a la FIME por ser el lugar donde he recibido mi educación profesional. Al programa PAICyT de la UANL por el financiamiento otorgado a través del proyecto “Estudio fisicoquímico del sistema matriz/fibra en materiales naturales para la obtención de nanofibras y nanocelulosa”. Al CIIDIT de la UANL por el acceso a los laboratorios para realizar el proyecto de investigación. Al CONACYT, por la beca # 684868 otorgada para realizar estudios de maestría y al financiamiento otorgado para el desarrollo de la investigación a través del proyecto CB-239354 A mis Asesores Dr. Leonardo Chávez Guerrero y Dra. Selene Sepúlveda Guzmán por su tiempo, enseñanzas y paciencia para conmigo. A mi revisor Dr. Boris Ildusovich Kharissov por su apoyo y tiempo para la realización de la tesis. Al equipo de investigación en especial a mis compañeros Celia, Karina y Aldo por su ayuda en el laboratorio..
(6) vi. A mis compañeros de generación por el apoyo y buenas anécdotas a lo largo del camino y a todas las personas que de alguna u otra manera ayudaron a ser posible este trabajo de investigación. Muchas gracias.
(7) vii. Resumen Carolina Yazmin Rodriguez Liñan Fecha de graduación: Noviembre, 2016 Candidato para el grado de Maestría en Ciencias de la Ingeniería con Orientación en Nanotecnología Título del estudio:. OBTENCIÓN DE NANOCELULOSA A PARTIR DEL AGAVE SALMIANA Y SU USO EN LA PREPARACIÓN DE PELÍCULAS CONDUCTORAS.. Área de estudio:. Ingeniería. No. de páginas:. 71.
(8) viii. Índice Capítulo 1 INTRODUCCIÓN ......................................................................................... 1 1.1 Objetivo General .......................................................................................................... 2 1.2 Objetivos Particulares ................................................................................................... 2 1.3 Hipótesis ...................................................................................................................... 2. Capítulo 2 MARCO TEÓRICO ....................................................................................... 3 2.1 Fibras Naturales ............................................................................................................ 3 2.2 Celulosa ........................................................................................................................ 3 2.3 Nanocelulosa ................................................................................................................ 5 2.4 Propiedades ................................................................................................................. 9 2.4.1 Propiedades mecánicas ............................................................................................. 9 2.4.2 Propiedades Ópticas ................................................................................................ 10 2.4.3 Propiedades de Barrera ........................................................................................... 11 2.5 Aplicaciones ............................................................................................................... 12 Nanocelulosa fotónica ...................................................................................................... 13 Aerogeles y Espumas de Nanocelulosa ............................................................................. 15 Nanocelulosa en la industria alimentaria .......................................................................... 15 Nanocelulosa en la industria farmacéutica ....................................................................... 15 Nanocelulosa en compositos poliméricos ......................................................................... 16 2.6 Métodos de obtención de la nanocelulosa .................................................................. 17 2.7 Métodos de obtención de las películas de nanocelulosa ............................................. 20 2.8 Grafeno ...................................................................................................................... 21 2.9 Películas Conductoras ................................................................................................. 24 2.10 Técnicas de caracterización: ...................................................................................... 25. Capítulo 3 DESARROLLO EXPERIMENTAL .................................................................. 29 Materiales ........................................................................................................................ 29 Separación de matriz y fibra ............................................................................................. 30 Extracción de nanocelulosa .............................................................................................. 30 Caracterización eléctrica .................................................................................................. 38. Capítulo 4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN ...................................................................... 39 Difracción de Rayos X ....................................................................................................... 39 Espectroscopia RAMAN .................................................................................................... 42 Microscopio Óptico de luz polarizada (MO) ...................................................................... 43 Microscopio Electrónico de Barrido (MEB) ........................................................................ 44 Microscopio Confocal de Barrido por Láser (LSM) ............................................................. 47 Preparación de películas de nanocelulosa conductoras .................................................... 48 Conclusiones .................................................................................................................... 52. Capítulo 5 ................................................................................................................. 53 Bibliografía ....................................................................................................................... 53.
(9) ix. Lista de tablas Tabla 1 Comparación del porcentaje de cristalinidad medida a partir de los datos de DRX [12]. .............................................................................................. 7 Tabla 2 Comparación de las propiedades de materiales convencionales y las propiedades de la nanocelulosa cristalina [4]. .................................................. 12 Tabla 3 Nanocelulosa cristalina preparada con diferentes ácidos y concentraciones [13]. ........................................................................................ 19 Tabla 4 Mediciones de las películas obtenidas para la correcta colocación de los electrodos. ................................................................................................... 39 Tabla 5 Distancias interplanares de los dos picos principales de difracción y el índice de cristalinidad. ....................................................................................... 41.
(10) x. Lista de figuras Figura 1.1 Resumen de imágenes en donde se muestra parte del proceso de investigación, en a) separación de la fibra y matriz de Agave salmiana, b)componentes secados mediante liofilización, c)imágenes de MEB donde se observa la formación de láminas apiladas, d) hojuela aislada de nanocelulosa vista en MO y e) película conductora de nanocelulosa y grafeno. .................... xv Figura 2.1 Molécula de celulosa unidas por puentes hidrógeno. ....................... 4 Figura 2.2 Esquema que muestra el sistema matriz/fibra y la estructura jerárquica de la nanocelulosa [11] ....................................................................... 5 Figura 2.3 Los tres tipos de nanocelulosa vistos desde el microscopio electrónico de transmisión. A) Nanocelulosa cristalina NC, b) Nanocelulosa Bacteriana NCB y c) Nanocelulosa Fibral NCF [4]. ............................................. 8 Figura 2.4 Transmisión de la luz de películas de nanocelulosa fibral [4]. ......... 11 Figura 2.5 Aplicaciones de la nanocelulosa. En (a) los primeros usos en soluciones médicas en el año de 1982, en (b)utilizado como emulsificante, (c) aplicación de la nanocelulosa en la industria de alimentos, en este caso mermeladas, (d) aerogel de nanocelulosa (e) película de nanocelulosa utilizada para el empaque de alimentos y (f) película de nanocelulosa con circuito impreso [2] ......................................................................................................... 13 Figura 2.6 Reacción de hidrólisis ácida de nanocelulosa cristalina [16]. .......... 18 Figura 2.7 Película a base nanocelulosa con 20wt% PANI que puede ser doblada 180º con un espesor de 50µm [13] ...................................................... 20 Figura 2.8 Obtención de película por el método de filtrado, aplicando vacío. .. 21 Figura 3.1 Matriz (a) y fibra (b) de Agave Salmiana. ......................................... 30 Figura 3.2 Matriz de Agave salmiana después de agitación en agua desionizada y NaOH. ............................................................................................................. 31 Figura 3.3 Matriz de Agave salmiana después de hidrólisis básica. ................. 32 Figura 3.4 Centrifuga modelo Allegra X-22R en la cual se realizan los lavados de la matriz. ....................................................................................................... 32 Figura 3.5 Matriz de Agave salmiana neutralizada después de hidrólisis básica. ........................................................................................................................... 33.
(11) xi. Figura 3.6 Matriz de Agave salmiana después de hidrólisis ácida. .................. 34 Figura 3.7 Matriz de Agave salmiana dentro de la membrana después de hidrólisis ácida. .................................................................................................. 34 Figura 3.8 Nanocelulosa de Matriz de Agave salmiana neutralizada. .............. 35 Figura 3.9 Matriz de agave después de liofilizar. .............................................. 35 Figura 3.10 0.32 gr de matriz de agave después de liofilizar. ........................... 36 Figura 3.11 Matriz de agave dispersa en agua desionizada. ............................ 36 Figura 3.12 Nanocelulosa después de oxidación TEMPO. ............................... 37 Figura 3.13 Diferentes concentraciones de GO en nanocelulosa. En a) 3 ml de GO en 10 mg de nanocelulosa, b) 5 ml de GO en 10 mg de nanocelulosa, c)7 ml de GO en 10 mg de nanocelulosa. ............................................................... 38 Figura 4.1 Resultados de difracción de rayos X ................................................ 40 Figura 4.2 (a) Resultado de la espectroscopia RAMAN para HA y HB, (b) se muestra purificación de la celulosa. .................................................................. 43 Figura 4.3 Se observa la imagen de MO en (a) con tratamiento HB, en (b) con tratamiento HA y (c) con tratamiento TEMPO. .................................................. 44 Figura 4.4 Imágenes de MEB donde se observan las muestras de matriz de Agave salmiana con tratamiento básico. ........................................................... 45 Figura 4.5 Imágenes de MEB de muestras con tratamiento HA a distintas magnificaciones. En la imagen (a) se observa la apelación de películas y en (b) una hojuela aislada y nanofibras entrelazadas. ................................................ 46 Figura 4.6 Imagen de MEB donde se observa la muestra con tratamiento TEMPO, en 16 (a) con magnificación de 16 um y 16 (b) a 5 um. ..................... 46 Figura 4.7 Se muestra una imagen de LSM donde se obtienen los datos de topografía en (a) y en (b) una imagen de microscopio óptico en la misma región, mientras que en (c) se muestra los perfiles de altura de los perfiles indicados. 47 Figura 4.8 Fotografía digital de la película de nanocelulosa obtenida por vaciado (a), e imagen de MEB de la sección transversal de la película (b). .................. 48 Figura 4.9 Imagen de MEB de láminas de GO sobre silicio (a) e imagen de MEB de una película de GO obtenida por vaciado (b). .............................................. 49.
(12) xii. Figura 4.10 Película de nanocelulosa y GO a diferentes concentraciones. Película (Cntl) sin GO,(a) 3ml de GO, (b) 5ml de GO y (c) 7ml de GO. ............ 50 Figura 4.11 Películas de nanocelulosa con GO después de la reducción con hidracina. ........................................................................................................... 50 Figura 4.12 Curvas de I vs V de las películas NC-RGO. .................................. 51.
(13) xiii. Lista de abreviaciones Control. Cntl. Difracción de Rayos X. DRX. Espectroscopia Infraroja. FTIR. Espectroscopia Raman. RAMAN. Hidrólisis Ácida. HA. Hidrólisis Básica. HB. Microscopio Confocal. LSM. Microscopía Electrónica de Barrido. MEB. Microscopio Óptico. MO. Nanocelulosa Bacterial. NCB. Nanocelulosa Cristalina. NCC. Nanocelulosa Fibral. NFC. Nanómetros. nm. Nanocelulosa con óxido de grafeno. NC-GO. Nanocelulosa con grafeno. NC-RGO.
(14) xiv. OBTENCIÓN DE NANOCELULOSA PROVENIENTE DEL AGAVE SALMIANA Y SU USO EN LA PREPARACIÓN DE PELÍCULAS CONDUCTORAS RESUMEN En este trabajo de investigación se muestra el proceso mediante el cual se logra la separación de la fibra y la matriz de la penca de Agave salmiana. Posteriormente se lleva a cabo un estudio sistemático cuando la matriz fue sometida a hidrólisis básica, hidrólisis ácida y tratamiento TEMPO. Los productos resultantes después de cada tratamiento químico fueron caracterizados por medio de Espectroscopía Raman (RAMAN), Difracción de Rayos X (DRX), Microscopio Confocal (LSM), Microscopía Electrónica de Barrido (MEB), Microscopio Óptico (MO). Los resultados de esta investigación muestra detalladamente la extracción de nanocelulosa a partir de Agave salmiana. Se obtuvo conocimiento acerca del arreglo que mantiene la celulosa en la matriz, donde existe la presencia de materiales no-celulósicos, hemicelulosa y celulosa amorfa que mantienen unida una red de fibras. Después de tratamientos químicos mediante hidrólisis básica, ácida y una oxidación con TEMPO fue posible obtener celulosa laminar con espesores cercanos a 90nm hasta menos de 60 nm. Este material es fácilmente dispersable en agua y se utilizó en la fabricación de películas que al mezclarse con óxido de grafeno se modifican sus propiedades eléctricas. La figura 1.1 resume el proyecto de investigación, se observa la separación de los componentes de la penca de agave (fibra y matriz), el cual después de los tratamientos químicos puede ser secado para su procesamiento..
(15) xv. La morfología y microestructura demuestra la formación de láminas de espesor menor a los 100 nm, que al ser mezcladas con óxido de grafeno forman una película homogénea. Después de la reducción los materiales muestran un incremento en la conductividad.. a. b. c d. e. Figura 1.1 Resumen de imágenes en donde se muestra parte del proceso de investigación, en a) separación de la fibra y matriz de Agave salmiana, b)componentes secados mediante liofilización, c)imágenes de MEB donde se observa la formación de láminas apiladas, d) hojuela aislada de nanocelulosa vista en MO y e) película conductora de nanocelulosa y grafeno..
(16) 1. Capítulo 1 INTRODUCCIÓN La nanotecnología ha tomado un papel clave en la creación de materiales con características importantes a partir de materiales vegetales, con el fin de encontrar una fuente sustentable y alejarnos de la dependencia a materiales sintéticos que, en muchos casos, genera problemas de contaminación ambiental. La mayoría de los materiales vegetales son elementos con un sistema matriz/fibra que están compuestos por celulosa, hemicelulosa y lignina [1]. Dentro de estos elementos el de mayor importancia es la celulosa, el biopolímero más abundante y gracias a ella se han podido desarrollar un gran número de materiales con características muy convenientes para un amplio número de aplicaciones. La celulosa resulta de la biosíntesis mediante plantas, animales marinos, hongos o bacterias [2]. El 90% de celulosa es extraída a nivel mundial de árboles y el otro 10% se extrae de plantas, pastos, bambúes, bagazo de caña de azúcar, algodones, linos, cáñamos, sisal, bagazo de la industria tequilera etc. [3]. Debido al agotamiento y explotación de la madera que es la principal fuente de extracción, se ha optado por obtener celulosa y nanocelulosa de fibras naturales y algunos desechos industriales. La principal desventaja se basa en la baja recuperación de material de desecho y en consecuencia, en una baja producción de celulosa, es por eso que existe una constante necesidad de nuevas fuentes y métodos de extracción que favorezcan la recuperación de material. Durante las últimas décadas la producción de celulosa a nanoescala ha llamado la atención por las propiedades descubiertas y para el desarrollo de nuevos materiales con base biológica [1]..
(17) 2. Hoy en día, lo interesante de la celulosa son las excelentes propiedades que presenta a escala nanométrica como resistencia a la tracción, estabilidad térmica, alta cristalinidad, alta temperatura de fusión, gran área superficial [4], alta absorción y capacidad de absorción, resistencia química a soluciones diluidas de ácidos y álcalis, disolventes orgánicos y enzimas proteolíticas [5].. 1.1 Objetivo General La obtención y caracterización de nanocelulosa a partir de la matriz de Agave Salmiana y la preparación de películas de nanocompuestos en conjunto como el grafeno y llevar a cabo el estudio de la relación entre la microestructura de la nanocelulosa obtenida, y las propiedades fisicoquímicas de los nanocompósitos obtenidos.. 1.2 Objetivos Particulares •. Estudiar los fenómenos que permiten la separación de materiales naturales fibrosos sin tratamiento químico. . •. Analizar cuantitativamente la obtención de nanocelulosa, estudiando sus características, microestructurales, morfológicas y químicas. . •. Preparación de películas de nanocompósitos a base de nanocelulosa con óxido de grafeno. . •. Estudio. de. la. relación. que. existe. entre. las. características. microestructurales, morfológicas y las propiedades físicas y mecánicas de las películas obtenidas.. 1.3 Hipótesis Es posible la separación mecánica del sistema matriz/fibra de los materiales fibrosos y la extracción de celulosa a partir de éstos, con diferentes morfologías como fibras y partículas que podrían ser utilizadas en la preparación de películas con Óxido de grafeno para modificar su conductividad eléctrica..
(18) 3. Capítulo 2 MARCO TEÓRICO 2.1 Fibras Naturales Las fibras naturales tienen muchas ventajas sobre las fibras sintéticas, dentro de las más destacadas está la baja densidad, bajo costo de fabricación, disponibilidad, biodegradabilidad y baja abrasividad. La celulosa es un polisacárido semi-cristalino que se compone de unidades de D-glucopiranosilo unidos entre sí por β- (1-4) grupos glucosídicos [6]. Sin embargo, la celulosa se encuentra en su mayoría acompañada de otros compuestos como la lignina y la hemicelulosa. La lignina es a su vez un polímero de unidades fenilpropano altamente complejas, amorfas, y de menor capacidad de absorción de agua que otros componentes de fibras naturales [7]. La hemicelulosa tiene un peso molecular más bajo que la celulosa y debido a que contiene grupos hidroxilo y estructura abierta es parcialmente soluble en agua [6]. 2.2 Celulosa La celulosa es el biopolímero más abundante de la tierra, es el principal componente de las plantas, aunque puede ser sintetizada por algunos organismos como tunicados, Oomycotas, algas como Valonica Ventricosa y bacterias como la Acetobacter xylinum [1]. La celulosa es un polisacárido compuesto de moléculas de glucosa, insoluble en agua, rígido y contiene miles de unidades β-glucosa (Figura 2.1) [8]..
(19) 4. Figura 2.1 Molécula de celulosa unidas por puentes hidrógeno.. La cristalinidad de la celulosa varía dependiendo del tipo de celulosa, por lo que encontramos hasta seis tipos de esta. La celulosa I es también conocida como celulosa nativa, y es la que encontramos en la naturaleza. Dentro de este tipo de celulosa se encuentran dos estructuras cristalinas Iα y Iβ. La celulosa Iα es producida por bacterias y algas y la Iβ es producida por plantas y se encuentra en el algodón y madera por mencionar algunos ejemplos. Se diferencian una de la otra por su cristalinidad, enlaces hidrógeno y conformación molecular [9]. La celulosa II presenta una estructura más estable. Es generada naturalmente por la bacteria Gluconacetobacter xylinum y por algas Halicystis. También puede ser obtenida de la celulosa I mediante el tratamiento de las fibras de celulosa con una solución básica (mercerización), que es tratar con una solución básica las fibras de celulosa. En la mercerización la hinchazón de microfibrillas, se interrumpe área cristalina, y hay un nuevo reacomodo de la red cristalina La mercerización altera la estructura química de la fibra, haciendo la celulosa-alfa. inicial. en. una. estructura. polimorfa. de. celulosa-beta,. termodinámicamente más favorable. Durante la hinchazón de las paredes celulares de la fibra de celulosa se incrementa la superficie total de la fibra y su reflectancia, otorgando más brillo y una superficie más suave en las fibras celulósicas resultantes. También este proceso es una opción para facilitar el proceso de solubilización de celulosa, mayor homogeneidad y menor espesor que el uso de celulosa nativa. A pesar de esto, disminuye la hidrofilia de la superficie de las películas. La hidrofilia en las películas de celulosa es importante.
(20) 5. en las aplicaciones específicas de los diferentes materiales, como en implantes biomédicos [10]. La principal diferencia entre la celulosa I y II radica en dimensiones de la celda unitaria y la polaridad de las cadenas. La celulosa IIII y IIIII se obtienen de la celulosa I y II, y la celulosa IVI y IVII es resultado del calentamiento en glicerol de la celulosa IIII y IIIII [9]. 2.3 Nanocelulosa En las últimas décadas la nanotecnología es de gran interés ya que se refiere a la manipulación y control a una escala atómica, molecular y supramolecular. Los nanomateriales deben tener al menos una de sus dimensiones en rango nanométrico. Presentan alta energía superficial y propiedades diferentes a las que se presentan a macroescala. En el caso de la celulosa se compone de muchas fibras de “nanocelulosa” unidas entre sí́ a través de una matriz amorfa de manera jerárquica (Figura 2.2) [3]. Como consecuencia el rango de organización fractal de la celulosa se puede observar en varias escalas de longitud, con el fin de proveer de la máxima resistencia al material con el menor costo de diseño. Las fibras naturales y los materiales compuestos a base de nanocelulosa han recibido especial atención en la obtención de materiales funcionales avanzados empleando fuentes sustentables.. Figura 2.2 Esquema que muestra el sistema matriz/fibra y la estructura jerárquica de la nanocelulosa [11].
(21) 6. El término nanocelulosa se refiere a la celulosa que tiene al menos una dimensión en escala nanométrica. El tipo de nanocelulosa depende de su fuente de obtención y su método de extracción. Se conocen 3 tipos de nanocelulosa: Nanocelulosa cristalina (NCC), Nanocelulosa fibral (NFC), y Nanocelulosa Bacterial (NCB) (Figura 2.3). La Nanocelulolosa Cristalina (NCC), tiene una forma de barra parecida a un grano de arroz. Este tipo de nanocelulosa consiste en cristales alargados conocidos como “Whiskers”, los cuales son resultados de la eliminación de la parte amorfa. La obtención de la NCC inicia con la remoción de polisacáridos unidos a la fibra, y después se lleva a cabo una hidrólisis ácida para eliminar la parte amorfa, a una temperatura controlada, tiempo y una específica concentración del ácido empleado. De esta manera queda libre la parte cristalina y las impurezas son removidas por lavados en ciclos de dispersión y separación por centrifugación. El ácido utilizado afecta también las propiedades de la NCC, cuando se utiliza ácido sulfúrico se obtienen suspensiones acuosas altamente estables, mientras que con el ácido clorhídrico se obtiene una nanocelulosa cristalina con baja área superficial [9]. La cristalinidad de la NCC es alrededor de 90% [2]. De este tipo de material resultan partículas altamente cristalinas y de las que sus dimensiones van de 520 nm de ancho y 100-500 nm de longitud dependiendo de la fuente de origen [2]. Los whiskers que tienen su origen de la madera y algodón poseen dimensiones entre 5-10 nm de ancho y una longitud variable de 100-300 nm con cristalinidad del 90% mientras que los whiskers que provienen de algas, tunicinas y bacterias tienen dimensiones de 5-60nm de ancho y de 100nm de longitud. La NCC también puede obtenerse del sisal, cáñamo, lino, paja de trigo y ramio. La estructura altamente ordenada de la NCC da como resultado cambios importantes en sus propiedades eléctricas, ópticas, magnéticas, ferromagnéticas y conductoras [9]. En la tabla 1 se reportan muestras de nanocelulosa de distintas fuentes, bajo las mismas condiciones donde se puede ver por medios de Difracción de rayos.
(22) 7. X (DRX) como varía el porcentaje de cristalinidad, en este caso por la diferencia de las fuentes de origen. Muestras de nanocelulosa Avicel. α celulosa. Borra de algodón. Restrojo de maíz. Condiciones del tratamiento Control. ºC. Porcentaje de cristalinidad DRX 74. NaOH. 25º. 53. NH3. 12º 130º. 54 74. Control. ºC. 58. NaOH NH3. 25º 12º 130º. 49 55 64. Control. ºC. 73. NaOH. 25º. 44. NH3. 12º 130º. 52 76. Control. ºC. 50. NaOH NH3. 25º 12º 130º. 44 51 68. Tabla 1 Comparación del porcentaje de cristalinidad medida a partir de los datos de DRX [12].. La Nanocelulosa Fibral (NCF) son fibras entrelazadas con secciones amorfas y cristalinas con un diámetro entre 10 y 40 nm y longitudes de más de 1000 nm, su morfología se asemeja a pequeños tubos. La unión de estas fibras da como resultado suspensiones acuosas con gran viscosidad a pesar de una concentración por debajo del 1% en peso. Sus métodos de extracción se clasifican en: 1. Tratamientos mecánicos que incluyen homogeneización con ultrasonido, y molienda. 2. Tratamientos químicos como la oxidación TEMPO. 3. Tratamientos químicos y mecánicos combinados [2]: Los métodos más conocidos son los mecánicos criomolienda y homogeneización a alta.
(23) 8. presión [1]. Uno de los limitantes que presenta la homogeneización es la gran cantidad de energía empleada [9]. Las principales fuentes de obtención de la NCF son la madera, el cáñamo y el lino. Este tipo de nanocelulosa es muy utilizada como agente de refuerzo en la industria del papel y cartón. En el empacado de alimentos es utilizada como barrera contra las grasas, oxígeno, y vapor de agua [9]. La Nanocelulosa Bacterial (NCB) es producida por microorganismos. Es descrita por primera vez por Adrian J Brown en 1886, como “una membrana gelatinosa traslúcida que crece en la superficie del medio de cultivo” [9]. Es. producida. por. algunos. organismos. procariotas. como. Gluconacetobacter xylinum que es más eficiente en producirla, pero también se puede obtener a partir de organismos eucariotas como algas, hongos, plantas vasculares, gimnospermas, angiospermas y animales. A diferencia de las demás celulosas que requieren de tratamiento para eliminar la lignina y hemicelulosa antes de la hidrólisis, la NCB se sintetiza como celulosa pura. Las nanofibras de NCB cuentan con un diámetro de 20-100nm y se entrelazan para formar redes muy estables [2]. Debido a sus propiedades como alta pureza, alto grado de cristalinidad, resistencia a la tracción, alta temperatura de descomposición, alta capacidad de absorción de agua, capacidad de rehidratación, susceptibilidad a la biodegradación y solubilidad entre otras; la NCB puede ser utilizada en múltiples aplicaciones que incluyen la industria del papel, alimentaria, farmacéutica, optoelectrónica y textil. a. b. c. Figura 2.3 Los tres tipos de nanocelulosa vistos desde el microscopio electrónico de transmisión. A) Nanocelulosa cristalina NC, b) Nanocelulosa Bacteriana NCB y c) Nanocelulosa Fibral NCF [4].. La clasificación de la nanocelulosa nos ayuda a conocer sus distintas propiedades y saber cuál es la aplicación más adecuada para cada una de ellas..
(24) 9. 2.4 Propiedades Como ya se mencionó las propiedades varían según el método de extracción, temperatura y material de origen. Dentro de las propiedades únicas se encuentra un alto módulo de tensión de 138 GPa más alto que el vidrio que se encuentre entre 86 y 90 GPa con una densidad de 2.6g cm -3, comparable a Kevlar de 131 GPa. Además de la alta cristalinidad, resistencia a la tracción, alta temperatura de fusión, 200 veces más de superficie, la rigidez combinada con el bajo peso, y la biodegradabilidad. A continuación se presentan las propiedades mecánicas, ópticas y morfológicas de la nanocelulosa.. 2.4.1 Propiedades mecánicas Las propiedades mecánicas de las fibras naturales dependen de diversos factores, entre ellos la composición química y el lugar de origen de las plantas principalmente, además de la madurez de las mismas fibras. Otros factores que pueden afectar a las propiedades son la madurez de la fuente de obtención, en este caso las fibras naturales, los. procesos de. separación, defectos moleculares, el tipo de suelo y las condiciones climáticas en las que se cultivan [11]. Para las propiedades mecánicas de la nanocelulosa, es muy importante el porcentaje de cristalinidad, ya que estas varían dependiendo de dicho porcentaje. Estas propiedades mecánicas son aprovechadas para el refuerzo de distintos materiales. El módulo de elasticidad oscila alrededor de 130 GPa con una densidad de alrededor de 1.5 a 1.6g cm-3. El esfuerzo a la tracción se encuentra entre 260 MPa y 2.1%. Las propiedades mecánicas de la nanocelulosa pueden variar dependiendo del tratamiento de limpieza o retiro de impurezas, por ejemplo cuando se hace una limpieza de geles con hipoclorito de sodio e hidróxido de sodio, el módulo de elasticidad puede alcanzar hasta 30GPa y duplicar los valores de esfuerzo a la tracción respecto al material que no presenta dicho tratamiento [9]. Esto es porque al retirar las impurezas se produce una mejor interacción entre las nanofibras. Sin embargo, el valor promedio es de.
(25) 10. alrededor de 100 GPa, es decir, mucho mayor que para las fibras de celulosa. Es potencialmente más fuerte que el acero que tiene 200- 220 GPa [11]. 2.4.2 Propiedades Ópticas La transparencia en películas de nanocelulosa se debe principalmente a que las nanofibras están densamente empaquetadas, y los intersticios entre las fibras son tan pequeños que pueden evitar la dispersión de la luz. Para determinar el porcentaje de transmitancia (transparencia de las películas) y las propiedades ópticas de la películas de nanocelulosa se utiliza un espectrofotómetro UVvisible. Las mediciones se realizan en el intervalo de longitud de onda de 200 a 1000 nm. Las propiedades ópticas de las películas son fuertemente afectadas por el método de preparación debido a la microestructura resultante. Las películas preparadas por filtración lenta, secado y compresión son mucho más densas, y no son ópticamente transparentes, pero si translúcidas probablemente debido a la dispersión de la luz superficial [11]. Para que las películas preparadas mediante filtración alcancen una buena transparencia se utiliza papel lija para pulir, y logran tener 71,6% de transparencia, una longitud de onda de 600 nm, con 55µm de espesor. En la figura 2.4 se presenta un diagrama que muestra la transparencia de las películas después de tratamientos con papel lija. Para mejorar la dispersión de la superficie de la luz, es necesario que la superficie de la nanocelulosa esté suave y uniforme. Existen varios métodos para alisar una superficie de nanocelulosa. Un método es la laminación de plástico ópticamente transparente en hojas nanocelulosa. Otro método que se ha utilizado principalmente es la impregnación en los plásticos [4]. Debido a que el diámetro de nanocelulosa es más pequeño que la longitud de onda de la luz visible, los nanocompuestos formados por nanocelulosa y plásticos parecen ópticamente transparentes..
(26) 11. Figura 2.4 Transmisión de la luz de películas de nanocelulosa fibral [4].. 2.4.3 Propiedades de Barrera Actualmente los materiales más utilizados para el envasado de alimentos son polímeros sintéticos derivados del petróleo prácticamente no degradables. Su uso se debe a la facilidad de procesamiento, bajo costo y excelentes propiedades de barrera. La celulosa es un polímero hidrófilo el cual presenta una alta permeabilidad al agua incluso en una atmosfera húmeda acondicionada. Sin embargo, la permeabilidad al vapor de agua se reduce cuando las fibras de celulosa se desintegran al nivel de la nanoescala. Otro punto a favor es que la hidrofilicidad de las nanopartículas se puede controlar a través de tratamientos químicos o superficiales. La permeabilidad al gas disminuye en atmósferas secas, disminuyendo el tamaño de nanopartículas de celulosa o debido a la estructura cristalina y densa de la película o plantilla de nanocelulosa. También se puede disminuir la permeabilidad al agua mediante la obtención de compositos con arcilla o hacer una modificación química a las nanopartículas y así mejorar las propiedades de barrera de gases..
(27) 12. Material. Módulo [GPa]. Densidad -2. [g cm ]. Módulo específico [GPa [g-1 cm-3 ]. Aluminio. 69. 2.7. 26. Acero. 200. 7.8. 26. Vidrio. 69. 2.5. 28. Nanocelulosa. 138. 1.5. 92. cristalina Tabla 2 Comparación de las propiedades de materiales convencionales y las propiedades de la nanocelulosa cristalina [4].. 2.5 Aplicaciones A pesar de que la nanocelulosa es el polímero natural más abundante en la Tierra, solo recientemente ha ganado importancia como un material de ingeniería, en forma de nanocelulosa. Varias iniciativas han surgido para la producción de nanocelulosa a gran escala. Materiales a base de nanocelulosa son sustentables, reciclables y no tóxicos. Por lo tanto, tienen el potencial de ser materiales verdaderamente verdes, con muchas propiedades útiles e inesperadas..
(28) 13. c). a). b). d). e). f). Figura 2.5 Aplicaciones de la nanocelulosa. En (a) los primeros usos en soluciones médicas en el año de 1982, en (b)utilizado como emulsificante, (c) aplicación de la nanocelulosa en la industria de alimentos, en este caso mermeladas, (d) aerogel de nanocelulosa (e) película de nanocelulosa utilizada para el empaque de alimentos y (f) película de nanocelulosa con circuito impreso [2]. Nanocelulosa fotónica Estudios recientes coinciden en el gran potencial de la nanocelulosa en aplicaciones fotónicas gracias al comportamiento cristal líquido de la NCC que da como resultado películas iridiscentes. En la revisión anterior se mostró que la NCC y NCF pueden formar películas transparentes. La versatilidad de estos materiales es resultado de la naturaleza y superficie química de la celulosa. Es relativamente fácil hacer compatible a la nanocelulosa con componentes hidrofóbicos e hidrofílicos. Las plantillas de nanocelulosa han podido entrar en una diversa gama de materiales quirales como la sílice mesoporosa, organosilica, dióxido de titanio nanocristalino, carbono, así como polímeros nanocompuestos de NCC [2]. Estos.
(29) 14. sistemas incluyen filtros ópticos, recubrimientos antirreflejantes, actuadores blandos y flexibles, hidrogeles sensibles y electrónica; Además se han preparado otros materiales con diversas propiedades ópticas como fluorescencia, plasmones de superficie, bajo índice de refracción y bloqueos para UV [2]. Las películas de NCF son viables para usarse como sustratos optoelectrónicos, así como en revestimientos y envases debido a sus propiedades mecánicas y a su transparencia. El inconveniente que presentan las NCF respecto a la NCC es la alta viscosidad de la NCF aun cuando se tienen bajas concentraciones, esto limita su uso en revestimientos de alta velocidad. En la tabla 3 se presentan ejemplos de las aplicaciones donde aprovechan las propiedades ópticas. La figura 2.5 e) muestra una película transparente hecha de nanocelulosa que se utilizará para empacar alimentos en el año 2010, mientras que la figura 2.5 f) muestra la nanocelulosa como sustrato para un circuito impreso. En esta revisión se ha presentado que películas de NCC presentan atractivas propiedades ópticas, mecánicas, barrera a los gases y absorción de agua [2]. Las películas de NCC, se están desarrollando para muchas nuevas aplicaciones, incluyendo el diagnóstico, películas conductoras transparentes para la electrónica, la ropa inteligente, pantallas electrónicas que son ópticamente transparentes y aplicaciones de membrana que comprenden las células de combustible, la ingeniería de tejidos y la purificación de líquido mediante filtración. Una propiedad interesante de las películas de nanocelulosa es el color puede ser modificado dependiendo espesor de la película. Esto se debe a que la celulosa transfiere su estructura quiral a la película reflejando la luz con una longitud de onda igual al índice de refracción y a la distancia de una vuelta completa de la hélice medida de forma paralela al eje de la misma. El tamaño de este último, depende de parámetros como temperatura, concentración, fuerza iónica y la presencia de campos magnéticos [1]..
(30) 15. Aerogeles y Espumas de Nanocelulosa Las espumas y aerogeles son arreglos nanoestructurados estables 3D y aunque aún no han sido investigadas a profundidad en los últimos años ha despertado un gran interés por su baja densidad y alta área superficial. La reacciones químicas de entrecruzamiento ha sido utilizadas recientemente para producir aerogeles de NCC y estos mostraron excelentes propiedades mecánicas y la recuperación de su forma en el agua. El método de secado por liofilización es también utilizado para preparar aerogeles y espumas. En el caso de las espumas el tamaño, concentración, son importantes para la autoorganización de las partículas y la forma final de las espumas [2]. En la figura 2.5 d) se muestra una película aerogel producida en el año 2014.. Nanocelulosa en la industria alimentaria En la industria alimentaria se ha utilizado CB como espesante para masas, estabilizante en la fabricación de helados, gelificante para la preparación de Tofu y como agente de suspensión de cocoa en bebidas a base de cacao. También se ha utilizado como emulsificante, cuyo principal atributo es el bajo contenido de grasas. Se ha demostrado que las películas de nanocompuestos en el empaque extienden la vida útil de alimentos, y también mejoran su calidad, ya que pueden servir como vehículos para sustancias activas, tales como antioxidantes y antimicrobianos [11]. En la figura 2.5 c) con mermeladas espesas en donde fue utilizada la nanocelulosa, en el año 1983 [2].. Nanocelulosa en la industria farmacéutica La nanocelulosa es un soporte adecuado para la inclusión de fármacos gracias a sus propiedades mecánicas morfológicas y de permeabilidad y se ha probado en el desarrollo de sistemas de liberación controlada transdérmica y oral..
(31) 16. También se ha llevado a cabo pruebas desarrolladas in vivo para estudiar la biocompatibilidad que demuestran la buena tolerancia de la piel a los parches transdérmicos. de. nanocelulosa. bacteriana. para. diversas. aplicaciones. farmacéuticas. Por ejemplo la nanocelulosa bacteriana actúa como un antimicrobiano contra Staphylococcus aureus y Bacillus subtilis [9]. En la figura 2.5 a) la nanocelulosa es utilizada en 1982 en suspensiones para fármacos [2].. Nanocelulosa en compositos poliméricos La nanocelulosa se ha utilizado para modificar las propiedades químicas y mecánicas de diversos polímeros. Por ejemplo se han preparado compositos con polímeros conductores como el polipirrol (PPy) y polianilina (PANi) para aplicaciones de almacenamiento de energía y se ha mostrado una mayor estabilidad y mejora la capacidad de almacenamiento de carga [13]. Además al combinar la NCC con polímeros conductores, la NCC mejora las propiedades mecánicas que suelen ser carentes en los polímeros conductores y resulta favorable para la creación de películas flexibles. Por otro lado, algunos autores han trabajado en el diseño de compositos y para mejorar las propiedades eléctricas de la NCC han incorporado partículas de polianilina lo que resulta en películas flexibles y conductoras de electricidad. Se han realizado trabajos en los que la nanocelulosa es utilizada como matriz y después se le añade polianilina para producir películas flexibles y conductoras de electricidad. Recientemente se desarrollaron exitosamente suspensiones acuosas, a base de nanocelulosa y polianilina (PANi) con contenidos que oscilaron entre 5 y 80 wt.%, estas películas mostraron una alta resistencia mecánica de 178 MPa, y un umbral de percolación de la conductividad eléctrica de 4,57 vol. % de contenido de PANI [13]. Aunque la polianilina es un polímero intrínsecamente conductor, es un material muy prometedor de bajo costo y alta estabilidad medioambiental. Es muy difícil su incorporación a otros materiales debido a su inmiscibilidad y baja solubilidad en la mayoría de solventes orgánicos disponibles. Es por ello que se.
(32) 17. buscan otras alternativas de nanoestructuras para la preparación de películas de NCC con alta conductividad eléctrica. La combinación de la nanocelulosa con PANi también resulta en películas con conductividad eléctrica y excelentes propiedades mecánicas. Este gran potencial es usado en recubrimientos anticorrosivos, adhesivos, materiales de blindaje. de. interferencias. electro-antiestáticas,. sensores. inteligentes. biodegradables o actuadores y baterías [13].. 2.6 Métodos de obtención de la nanocelulosa Método Kraft Uno de los métodos más utilizados para la obtención de celulosa son los procesos químicos, que comúnmente consisten en la separación fibras celulósicas mediante la disolución de la lignina. Cuando el reactivo usado es un álcali, se denomina proceso alcalino y cuando además del álcali se agrega Na2S para aumentar la velocidad de delignificación, se denomina proceso Kraft. En el proceso Kraft, la delignificación se lleva hasta el punto de liberación de la fibra, en donde estas son separadas con muy poca energía mecánica. La delignificación se produce en la fase heterogénea: la lignina presente en la materia celulósica (fase sólida) reacciona con el álcali disuelto (fase líquida), se rompe y pasa a la fase líquida. La materia prima celulósica delignificada origina la celulosa. La velocidad de delignificación varía con la temperatura [14].. Hidrólisis básica De la hidrólisis básica no se tienen tantos estudios como la hidrólisis ácida. La hidrólisis básica o alcalina se aplica con éxito a la celulosa antes de tratamiento previo. Se utiliza hidróxido de sodio y peróxido de hidrógeno. Se busca blanquear y obtener celulosa, así como eliminar parte de la lignina y pectina.. Hidrólisis ácida La hidrólisis ácida es el proceso principal que se utiliza para producir celulosa nanocristalina, en el que se utilizan generalmente ácido sulfúrico.
(33) 18. (H2SO4), y después el ácido clorhídrico (HCl) pero también se ha empleado ácido fosfórico (H3PO4) y bromhídrico (HBr). Las regiones amorfas en las cadenas de celulosa son más susceptibles a la hidrólisis ácida, en estas secciones se facilita la ruptura de los enlaces glucosídicos, liberando los cristales individuales. Cuando la hidrólisis se realiza con H2SO4, los grupos sulfato cargados negativamente son introducidos en la superficie de los cristales (Figura 2.6) evitando la aglomeración, lo que resulta en una suspensión más estable de NCC. La purificación de las suspensiones se consigue por ciclos de separación por centrifugación y redispersando el precipitado en agua [1] [15].. Figura 2.6 Reacción de hidrólisis ácida de nanocelulosa cristalina [16].. Las condiciones de hidrólisis afectan el tamaño y la distribución de las partículas de manera que a mayor tiempo de hidrólisis y temperatura se obtienen menores tamaños. Se ha reportado que las partículas de celulosa en forma de varilla adquiridas de diferentes fuentes a través de la hidrólisis ácida son, básicamente, con un diámetro de 5 a 20 nm, y una longitud de 100 nm pero si las condiciones son muy severas los dominios cristalinos pueden ser completamente descompuestos [17]. Aunque el tratamiento químico no cambie la morfología o cristalinidad de la celulosa, puede reducir la capacidad de refuerzo debido a una disminución en los enlaces de hidrógeno resultado de la inserción de los grupos químicos..
(34) 19 Fuente. Tunicado Tunicin, Halocynthi a roretzi Paja de trigo Tunicin, Halocynthi a roretzi Semilla de algodón Pulpa de madera Kraft Pulpa de madera Kraft Eucalipto. Ácido empleado. Concentración del ácido (wt%). Relación de la nanocelulosa y ácido. H2SO4. 55%. 1g/100 ml. Tiempo de reacción (min) 20. Temperatura de reacción (Cº). Dimensiones, longitud x ancho (nm). 60º. 2000 x 10-20. HCl. 2.5 N. 5g/100 ml. 45. H2SO4. 65%. 5 wt%. 60. 25. 150-300 x 5. H2SO4. 48%. 13h. 55. 1560 x 34. H2SO4. 64%. 30 g/ 250 ml. 120. 60. 70-150 x 10-20. H2SO4. 65%. 10 g / 100 ml. 10. 70. 180 ± 75 x 3.5. HCl. 4N. 5 g/ 175 ml. 225. 80. 180 ± 75 x 3.5 nm. H2SO4. 64%. 8.75 g/ml. 25. 45. 147 ±7 x 4.8 ± 0.4. 2000 x 10-20. Tabla 3 Nanocelulosa cristalina preparada con diferentes ácidos y concentraciones [13].. Oxidación TEMPO La oxidación catalítica usando TEMPO ha abierto un nuevo campo de la química conversión eficiente y selectiva de grupos hidroxilo alcohólicos a aldehídos, cetonas y grupos carboxilo en condiciones suaves. En esta experimentación cantidades catalíticas de TEMPO y NaBr se disolvieron en soluciones a pH 10-11, y la oxidación se inició mediante la adición de solución de NaClO como un oxidante primario. Anteriormente, cuando la oxidación TEMPO / NaBr / NaClO se aplicó a celulosas nativas como algodón, pulpas Kraft blanqueadas y celulosa bacteriana, incluso bajo condiciones de oxidación fuertes o para tiempos de reacción prolongados, no se obtuvieron casi ninguna o sólo pequeñas cantidades de productos solubles en agua. Tampoco presentaba cambios en su cristalinidad [18]. Cuando la oxidación TEMPO / NaBr / NaClO a pH 10 y la temperatura ambiente se aplica a las celulosas nativas con la estructura cristalina de la celulosa I, celulosas de madera, pulpa termomecánica de madera blanda, celulosa bacteriana y fibra de ramio, las morfologías fibrosos se mantienen intactas incluso después de la oxidación con cantidades suficientes de reactivos..
(35) 20. 2.7 Métodos de obtención de las películas de nanocelulosa Para la obtención de películas de nanocelulosa usualmente se llevan a cabo mediante la técnica de vaciado. Las películas de compuestos poliméricos con nanocelulosa, se preparan mediante la mezcla de los componentes en medio acuoso por periodos prolongados (24h) a temperatura ambiente. La mezcla se vierte directamente en cajas Petri y se deja secar a temperatura ambiente. La película es despegada de la caja Petri cuando se termina de evaporar el agua. Esta. técnica. se. ha. empleado. en. la. preparación. de. películas. de. PANi/Nanocelulosa (figura 2.7).. Figura 2.7 Película a base nanocelulosa con 20wt% PANI que puede ser doblada 180º con un espesor de 50µm [13]. De la misma manera se reportó la elaboración de películas de nanocelulosa de pulpa Kraft, la dispersión se vertió en caja Petri y se secó a 40º C durante 3 días. Las películas resultantes fueron de espesores de 1571 mm se acondicionaron a 23 ° C y 50% de humedad relativa antes de su uso [19]. Otro método que se reporta para obtener películas o láminas de nanocelulosa fibral es mediante el drenaje de una suspensión de fibras sobre un alambre en movimiento, parecido a un tejido, que da como resultado la producción de un material flexible y continuo a partir de fibras discontinuas. Su proceso es flexible y eficiente, está ampliamente disponible en todo el mundo para producir materiales de alto rendimiento a muy bajo costo. Se utilizan también los poli-electrólitos a menudo como agentes de retención y para controlar la estructura la película, tamaño de poro, la estructura coloidal y de distribución de fibra [20]..
(36) 21. El método de filtrado también es reportado, se agita la suspensión de nanocelulosa por 2 minutos con un agitador de mano y después se pasa a través de un filtro de tamaño de malla 150. La suspensión se drena por completo cuando la superficie reflectante de la película húmeda se volvió mate. Al formarse la lámina, la película húmeda se separa de la malla y se coloca entre papeles secantes. Las películas húmedas se secan a 112 °C durante 10 minutos [20]. La suspensión drena más rápido cuando se aplica vacío (Figura 2.8).. Figura 2.8 Obtención de película por el método de filtrado, aplicando vacío.. 2.8 Grafeno El Óxido de Grafeno (GO) es grafito oxidado en el que se intercalan grupos funcionales de oxígeno. Los grupos funcionales pueden ser removidos por diferentes métodos ya sea reducción térmica, reducción química ó electroquímica [21]. En el caso de la reducción por método químico se utilizan reactores como hidrato de hidracina o boro hidruro de sodio, el más recomendable es este último, ya que la hidracina puede dejar impurezas como oxígeno y nitrógeno, aparte que es altamente tóxico. [22]. Entre las propiedades del GO se encuentra que es impermeable a gases y a líquidos, pero no al agua. Propiedad que se puede aprovechar para la destilación del alcohol. La flexibilidad también es otra propiedad sobresaliente,.
(37) 22. dada su estructura atómica, la forma en la que se entrelazan las distintas capas lo convierte en un material muy flexible. Candidato para fabricación de láminas conductoras ya que se pueden depositar sobre cualquier sustrato y ser utilizado como sensor químico o dispositivo de cristal líquido. El GO presenta buena resistencia a la ruptura ya que tiene una resistencia de 55 Newtons por metro. La conductividad eléctrica depende del grado de oxidación y el método de síntesis, por lo que el GO altamente oxidado sería un mal conductor pero esto puede controlarse con diferentes métodos químicos y a la vez desarrollar las propiedades eléctricas para adaptarse a las aplicaciones necesarias [22]. Recientemente, películas conductoras y ópticamente transparentes se han convertido en un componente importante de los dispositivos electrónicos, incluyendo las pantallas de cristal líquido (LCD), y celdas solares. La mayoría de las películas conductoras transparentes se componen de óxido de indio y estaño (ITO). Sin embargo, el ITO es un material caro, frágil, y no amigable con el medio ambiente. Por lo tanto, l conductores orgánicos como el grafeno son una gran opción [23]. El grafeno, con propiedades eléctricas, ópticas, mecánicas y térmicas atractivas, se considera un candidato ideal para electrodos conductores transparentes (TCE) en muchos dispositivos optoelectrónicos, incluyendo dispositivos basados en nitruro de III [24]. La resistividad de láminas grafeno es menor que el del cobre y la plata, lo que es el más bajo de resistividad a temperatura ambiente; las láminas de grafeno presentan excelentes propiedades eléctricas y se han utilizado en dispositivos electrónicos y biosensores. El grafeno exhibe excelentes propiedades ópticas, con transparencia de un 96% para monocapa de grafeno en un sustrato de vidrio [23, 4]. El grafeno es una sola hoja plana de átomos de carbono híbridos unidos 2. a sp con orbitales atómicos s, px y py en cada átomo de carbono formando tres enlaces σ fuertes con otros átomos vecinos. El orbital pz restante de cada átomo de carbono produce una banda llena de π orbital (banda de valencia) y una banda vacía de πn orbital (banda de conducción). Debido a su estructura especial, alta.
(38) 23. área superficie, alta resistencia mecánica y excelentes propiedades eléctricas, el grafeno ha sido considerado uno de los candidatos más atractivos para sustratos transparentes conductores, baterías de litio, transistores de efecto de campo, sensor químico y nanocompuestos poliméricos. El grafeno como transductor electrónico puede mejorar la sensibilidad del sensor de humedad a base de PVA, y la conductividad del grafeno puede ser influenciada por las moléculas del agua absorbidas en la superficie [16]. Sin embargo, la hidrofobicidad de las nanoláminas grafeno hace que sea difícil de ser dispersado en disolvente polar o matriz de polímero, y limitan en gran medida su aplicación práctica. Por lo tanto, para aumentar la miscibilidad con los polímeros, el grafeno se modificó para numerosos enfoques. Los investigadores han demostrado que tanto métodos covalentes y métodos de funcionalización no covalentes podrían mejorar la dispersabilidad de grafeno en la matriz polimérica de manera eficaz [16]. Las modificaciones físicas y químicas superficiales en el grafeno pueden mejorarla dispersión de las láminas de grafeno, en general disminuyen la conductividad y el comportamiento mecánico de los materiales compuestos. Por lo tanto, la fabricación de novedosos sensores de humedad de alto rendimiento con una mayor sensibilidad, estabilidad y respuesta rápida sigue siendo un gran desafío [16]. Los nanomateriales de carbono tales como nanotubos de carbono, fullerenos, y más recientemente óxido de grafeno (GO) y la reducción de óxido de grafeno (RGO) han ganado un gran interés. El GO posee características únicas, tales como la síntesis fácil, grupos funcionales abundantes y buena biocompatibilidad, por lo que es muy adecuado para aplicaciones biomédicas [25]. Muchos grupos de investigación han utilizado el GO y RGO para biodetección, administración de fármacos, la ingeniería de tejidos y para otras aplicaciones biomédicas [25]. Para la fabricación de películas delgadas a base de grafeno, se han empleado principalmente métodos de deposición basados en soluciones, tales.
(39) 24. como revestimiento por inmersión, conjunto de capa por capa, recubrimiento por rotación o recubrimiento por pulverización [25]. Debido a la falta de estabilidad de GO y algunos de sus derivados en muchos disolventes, diversos tipos de aditivos han sido investigados para la producción de suspensiones estables de GO. Los iones metálicos adsorbidos en GO se utilizan comúnmente como aditivos para producir cargados positivamente suspensiones GO.. 2.9 Películas Conductoras La películas transparentes conductoras son componentes esenciales para utilizados. principalmente. como. electrodos. para. diversos. dispositivos. óptoelectricos tales como las platillas de cristal líquido (LSD), pantallas plasma (PDs), paneles táctiles, diodos emisores de luz de origen orgánicos (OLEDs) y fotovoltaicos [26]. También encuentran uso en aplicaciones de descarga electrostática (ESD), aunque el rango requerido de resistividad superficial es mucho mayor, 109-1012 Ohm/sq, en comparación con el requerido para la industria de la pantalla, usualmente inferior a 103 Ohm / sq comparado con el requerido para la industria de las pantallas, que usualmente inferior a 103 Ohm/sq [26]. Una serie de estudios recientes describieron la preparación de películas flexibles. eléctricamente. conductoras. transparentes. donde. la. ITO. es. completamente eliminada [26]. Los materiales más utilizados recientemente son los nantotubos de carbono, el grafeno, y polímeros procesables intrínsecamente conductores y solubles, así como el poly (poli-3, 4-etilendioxitiofeno) poliestireno sulfonato (PEDOT: PSS). Las películas basadas tanto en nanotubos de carbono como en grafeno dependen de la formación de una capa continua de película delgada de carbono sobre un sustrato flexible [26]. Para la preparación de películas conductoras, el método roll-to-roll es el más disponible, pero el proceso es costoso y tiene otras limitaciones actualmente. La pulverización, la evaporación reactiva, la deposición química en.
(40) 25. fase vapor, los procesos sol-gel y el recubrimiento por pulverización son otros procesos utilizados para recubrir fina y continuamente de capa conductora de electricidad sobre sustratos flexibles. 2.10 Técnicas de caracterización: Microscopio electrónico de barrido (MEB): En el microscopio electrónico de barrido la superficie de la muestra a examinar se barre con un haz de electrones y el haz reflejado de los electrones se colecta para construir una imagen y muestra con igual velocidad de barrido en un tubo de rayos catódicos. El MEB está equipado con diversos detectores, entre los que se pueden mencionar: el detector de electrones secundarios para obtener imágenes de alta resolución SEI (Secundary Electron Image), un detector de electrones retro dispersados que permite la obtención de imágenes de composición y topografía de la superficie BEI (Backscattered Electron Image), y un detector de energía dispersiva EDS ( Energy Dispersive Spectrometer) permite colectar los Rayos X generados por la muestra y realizar diversos análisis semicuantitativos y de distribución en superficies. Las principales propiedades del SEM son la alta resolución (~1 nm), la gran profundidad de campo que le da apariencia tridimensional a las imágenes y la sencilla preparación de las muestras. Para la preparación de las muestras es sencilla las principales características son: muestra sólida, conductora. Si la muestra no es conductora, es recubierta con una capa de carbón o una capa delgada de un metal como el oro para darle propiedades conductoras. De lo contrario, las muestras no conductoras se trabajan en bajo vacío o mediante el uso de un detector que trabaje a condiciones de bajo vacío en donde un gas se introduce a la cámara de análisis para disipar los electrones acumulados en la superficie de la muestra durante el barrido. En MEB se puede analizar la morfología de la superficie, la adherencia de fibra matriz en polímeros, cambios morfológicos de materiales sometidos a tratamientos químicos, formas de cristalización de minerales. Permite generar.
(41) 26. imágenes de una superficie con alta resolución, con intervalos grandes de aumentos y apariencia tridimensional.. Microscopio Confocal La microscopía confocal es una tecnología que permite observaciones a una mayor nitidez, resolución y contraste que la que se puede lograr con microscopía óptica convencional, permitiendo avances significativos en diversas ciencias. El principio de la microscopia confocal se basa en que el láser aplicado a una longitud de onda determinada en la muestra hace que moléculas excitadas de la misma emitan fluorescencia (autofluorescencia o fluorescencia asociada) a una longitud de onda superior a la aplicada, y además elimina la luz reflejada o fluorescente procedente de los planos fuera de foco. Para ello se ilumina una pequeña zona de la muestra y se toma el haz luminoso que proviene del plano focal, eliminándose los haces procedentes de los planos inferiores y superiores o explicado de forma simple añade el principio de iluminar el espécimen punto por punto y elimina la luz proveniente de los planos no enfocados. Para esto se utiliza una fuente de luz muy potente, así como también un filtro con una apertura que se coloca en el trayecto del rayo de luz. Emplea un sistema láser que aplica el haz de luz en forma de barrido, en una pequeña parte de la muestra y la penetra, con lo cual se logran imágenes en diferentes planos focales que permiten el análisis tridimensional de las estructuras analizadas. Algunas ventajas de la microscopía confocal son la alta sensibilidad en la observación, una mayor resolución comparada con la microscopia óptica y la obtención de imágenes tridimensionales [27]. Los microscopios confocal modernos son instrumentos sofisticados y sus elementos principales son: • La fuente de luz: Generalmente emplea una fuente de luz muy poderosa (laser o lámpara de arco). Se pueden utilizar sistemas de rayos laser multi-frecuencia (en el rango ultravioleta, luz visible e infra-roja) adaptados a los tipos de marcadores fluorescentes empleados para el contraste de los elementos celulares. Se han desarrollado dos técnicas, la de escaneo con un solo rayo (laser) y el escaneo con múltiples rayos. La primera es la más popular y emplea.
(42) 27. un par de espejos controlados por computadora para escanear el espécimen. La técnica multi rayos utiliza una lámpara de arco y el escaneo se realiza gracias a un disco rotatorio (disco de Nipkow) conformado por micro-lentes y microagujeros. Esta última técnica de iluminación disminuye el daño a los especímenes e incrementa la detección. • Sistema óptico: El sistema óptico de los microscopios está basado en los principios fundamentales que se mantienen inalterados, sin embargo están complementados con los avances en óptica moderna y la tecnología electrónica. • Filtros de interferencia: Incluyen espejos dicromáticos o dicroicos, barreras con agujero de diámetro variable y diversos filtros de excitación (para seleccionar la longitud de onda de excitación del fluorocromo). • Detectores: Son fotodetectores muy sensibles a la fluorescencia emitida. Para los microscopios con múltiples rayos generalmente se usan cámaras CCD (charge- coupled device). • Computadora: Configurada con los requisitos suficientes de memoria y procesador, tarjetas de video de alta resolución, complementadas con software de captura, análisis y procesamiento de imágenes, así como también de impresoras de muy alta calidad.. Espectroscopia RAMAN Es una técnica no destructiva que no altera la superficie sobre la cual se lleva el análisis aunque se realiza directamente sobre ella, tampoco requiere de una preparación especial. Es una técnica fotónica de alta resolución que proporciona en pocos segundos información química y estructural de casi cualquier material o compuesto orgánico y/o inorgánico permitiendo así su identificación. Su análisis se basa en el examen de luz dispersada por un material al incidir sobre él un haz de luz monocromático. Una pequeña porción de luz es dispersada inelásticamente experimentando ligeros cambios de frecuencia que son característicos del material analizado e independiente de la frecuencia de la luz incidente..
(43) 28. El efecto Raman se produce cuando la luz incide sobre una molécula e interactúa con la nube de electrones de los átomos de esa molécula. El fotón incidente excita uno de los electrones a un estado virtual. La molécula se excita desde el estado basal a un estado de energía virtual, y se relaja a un estado vibracional excitado, lo que genera la dispersión de Raman Stokes. Si la molécula ya se encontraba en un estado elevado de energía vibracional, la dispersión Raman se llama entonces dispersión Raman anti-Stokes. Los analizadores Raman tienen muchas aplicaciones prácticas. En física del estado sólido Raman se utiliza para caracterizar los materiales, medir la temperatura, y encontrar la orientación cristalográfica de una muestra. La espectrometría Raman se puede utilizar para observar otras excitaciones de baja frecuencia en los sólidos, como plasmones, y excitaciones de brecha en superconductores. La dispersión Raman mediante un cristal anisotrópico da información sobre la orientación del cristal. La polarización de la luz de dispersión Raman en relación con el cristal, y la polarización de la luz láser, pueden utilizarse para conocer la orientación del cristal, siempre que la estructura cristalina sea conocida. Los espectros Raman pueden ser obtenidos a partir de un volumen muy bajo (<1 μm de diámetro); estos espectros permiten la identificación de especies presentes en ese volumen. El agua no interfiere de manera apreciable. Por lo tanto, la espectroscopia Raman es adecuada para el examen microscópico de minerales, materiales como cerámica y polímeros, y células y proteínas. Un microscopio Raman consiste de un microscopio óptico estándar con un láser de excitación, un monocromador y un detector sensible (como un dispositivo de carga acoplada (CCD), o un tubo fotomultiplicador (PMT)). La microscopía Raman y, en particular, la microscopía confocal, disponen de una resolución espacial muy alta. Por ejemplo, las resoluciones laterales y de profundidad son de 250 nm y 1.7 μm, respectivamente, utilizando un microespectrómetro confocal Raman con la línea de 632.8 nm de un láser de HeNe con una abertura de 100 μm de diámetro..
(44) 29. Difracción de Rayos X (DRX): La difracción de Rayos X es una técnica experimental para el análisis de materiales que se basa en el fenómeno de difracción de Rayos X por sólidos en estado cristalino. Con la DRX se determina el arreglo de átomos en los compuestos sólidos para medir longitudes y los ángulos de enlace. Cuando 2 o más ondas pasan por una misma región del espacio, se observa el fenómeno de interferencia como aumento o una disminución de la amplitud total de la onda. Cuando un haz de rayos X monocromáticos atraviesa un cristal, tiene lugar la dispersión del haz como resultado de su interacción con los electrones de los átomos o iones del cristal. Esta dispersión se puede analizar para reconocer diferentes planos de átomos o iones que se forman como resultado del carácter repetitivo de la estructura del cristal. Cada plano de átomos puede dispersar solamente una pequeña parte del has de rayos. Podrían producirse nada más que simples reflexiones y dispersión de los Rayos x, si las capas de los átomos en el cristal no tuviesen un espaciado del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de los Rayos X. Pero la reflexión no es tan sencilla y se perturba por superponerse la interferencia de Rayos X difractados en las diferentes capas.. Capítulo 3 DESARROLLO EXPERIMENTAL Materiales El material utilizado proviene de Agave salmiana, del cual se obtiene la fibra y matriz por separado. Para la hidrólisis básica se utiliza NaOH (hidróxido de sodio 5wt%) y H2O2 (peróxido de hidrógeno 32%) mientras que para la hidrólisis ácida H2SO4 (ácido sulfúrico 96.6%). Ambas hidrólisis con agua.
Diversidad genética de maguey pulquero (Agave salmiana y A. mapisaga Trel) y uso de tecnologías agroecológicas.
Ho: IGUALDAD DE MATRICES DE COVARIANZAS POR VAR Procedimiento DISCRIM Resultados de clasificación para los datos calibrados: WORK.MAGUEY Resultados de resustitución usando Función

References: resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución 
 resolución